Chromium(II) carbide
ক্রোমিয়াম (II) কার্বাইড একটি সিরামিক যৌগ যা বিভিন্ন রাসায়নিক গঠনে বিদ্যমান থাকেঃ সিআর3সি2, সিআর7সি3, এবং সিআর23সি6। আদর্শ পরিস্থিতিতে এটি ধূসর কঠিন পদার্থ হিসাবে বিদ্যমান। এটি অত্যন্ত শক্ত এবং ক্ষয় প্রতিরোধী। এটি একটি অবাধ্য যৌগ, যার অর্থ এটি উচ্চ তাপমাত্রায়ও তার শক্তি ধরে রাখে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে ধাতব মিশ্রণে সংযোজনকারী হিসাবে কার্যকর করে তোলে। যখন ক্রোমিয়াম কার্বাইড স্ফটিকগুলি কোনও ধাতুর পৃষ্ঠে একত্রিত করা হয় তখন এটি ধাতুর পরিধান প্রতিরোধ এবং জারা প্রতিরোধের উন্নতি করে এবং উচ্চতর তাপমাত্রায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখে। এই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে কঠিন এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত রচনা হল সিআর3সি2। সিআর3সি2 যৌগের খনিজ রূপ হল টংবাইট। ইসোভাইট, একটি সম্পর্কিত খনিজ। দুটোই খুব বিরল। ক্রোমিয়াম সমৃদ্ধ আরেকটি কার্বাইড খনিজ হল ইয়ারলঙ্গাইট, সিআর4এফই4এনআইসি4। বৈশিষ্ট্য তিনটি ভিন্ন রাসায়নিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রোমিয়াম কার্বাইডের জন্য তিনটি ভিন্ন স্ফটিক কাঠামো রয়েছে। সিআর23সি6-এর একটি ঘন স্ফটিক কাঠামো এবং 976 কেজি/মিমি2 ভিকারের কঠোরতা রয়েছে। সিআর7সি3-এর একটি ষড়ভুজাকার স্ফটিক কাঠামো এবং 1336 কেজি/মিমি2 মাইক্রোহার্ডনেস রয়েছে। সিআর3সি2 তিনটি রচনার মধ্যে সবচেয়ে টেকসই, এবং 2280 কেজি/মিমি2 মাইক্রোহার্ডনেস সহ একটি অর্থোরম্বিক স্ফটিক কাঠামো রয়েছে। এই কারণে সিআর3সি2 হল ক্রোমিয়াম কার্বাইডের প্রাথমিক রূপ যা পৃষ্ঠের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। যান্ত্রিক মিশ্রণে ক্রোমিয়াম কার্বাইডের সংশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই ধরনের প্রক্রিয়ায় ধাতব ক্রোমিয়াম এবং গ্রাফাইট আকারে বিশুদ্ধ কার্বনকে একটি বল মিলে লোড করা হয় এবং একটি সূক্ষ্ম পাউডারে গুঁড়ো করা হয়। উপাদানগুলি গুঁড়ো করার পরে সেগুলিকে একটি পেলেটের মধ্যে চাপা দেওয়া হয় এবং গরম আইসোস্ট্যাটিক চাপ দেওয়া হয়। গরম আইসোস্ট্যাটিক প্রেসিং একটি সিল করা ওভেনে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস, প্রাথমিকভাবে আর্গন ব্যবহার করে। এই চাপযুক্ত গ্যাস চুলা গরম করার সময় সমস্ত দিক থেকে নমুনার উপর চাপ প্রয়োগ করে। তাপ এবং চাপের কারণে গ্রাফাইট এবং ধাতব ক্রোমিয়াম বিক্রিয়া করে ক্রোমিয়াম কার্বাইড গঠন করে। প্রাথমিক মিশ্রণে কার্বনের পরিমাণের শতাংশ হ্রাসের ফলে সিআর7সি3 এবং ক্রোমিয়াম কার্বাইডের সিআর23সি6-এর ফলন বৃদ্ধি পায়। ক্রোমিয়াম কার্বাইড সংশ্লেষণের আরেকটি পদ্ধতি ক্রোমিয়াম অক্সাইড, বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম এবং গ্রাফাইটকে একটি স্ব-প্রসারণকারী তাপবর্ধক বিক্রিয়ায় ব্যবহার করে যা নিম্নরূপ অগ্রসর হয়ঃ 3Cr2O3 + 6Al + 4C → 2Cr3C2 + 3Al2O3 এই পদ্ধতিতে বিক্রিয়াকারীগুলিকে গুঁড়ো করা হয় এবং একটি বল মিলে মিশ্রিত করা হয়। মিশ্রিত পাউডারটি তারপর একটি পেলেটের মধ্যে চাপা দেওয়া হয় এবং আর্গনের একটি নিষ্ক্রিয় বায়ুমণ্ডলে স্থাপন করা হয়। তারপর নমুনা গরম করা হয়। একটি উত্তপ্ত তার, একটি স্ফুলিঙ্গ, একটি লেজার বা একটি চুলা তাপ সরবরাহ করতে পারে। এক্সোথার্মিক বিক্রিয়া শুরু হয় এবং ফলস্বরূপ তাপ বাকি নমুনা জুড়ে বিক্রিয়াটি ছড়িয়ে দেয়। ক্রোমিয়াম কার্বাইড ধাতব উপাদানগুলির পৃষ্ঠ চিকিত্সার জন্য দরকারী। তাপীয় স্প্রেয়িং নামে পরিচিত একটি কৌশলে ক্রোমিয়াম কার্বাইড অন্য ধাতুর পৃষ্ঠকে আবরণ করতে ব্যবহৃত হয়। সিআর3সি2 গুঁড়ো কঠিন নিকেল-ক্রোমিয়ামের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণটি তারপর খুব উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করা হয় এবং প্রলেপ দেওয়া বস্তুর উপর স্প্রে করা হয় যেখানে এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর গঠন করে। এই স্তরটি মূলত তার নিজস্ব ধাতব ম্যাট্রিক্স সংমিশ্রণ, যা নিকেল-ক্রোমিয়াম ম্যাট্রিক্সে এম্বেড করা শক্ত সিরামিক সিআর3সি2 কণা নিয়ে গঠিত। ম্যাট্রিক্স নিজেই আবরণের জারা প্রতিরোধে অবদান রাখে কারণ নিকেল এবং ক্রোমিয়াম উভয়ই তাদের ধাতব আকারে জারা প্রতিরোধী। আবরণটি অতিরিক্ত স্প্রে করার পরে, আবরণযুক্ত অংশটি অবশ্যই একটি ডিফিউশন হিট ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে চলতে হবে যাতে বেস ধাতুর সাথে সংযুক্তির শক্তির ক্ষেত্রে এবং কঠোরতার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায়। আরেকটি কৌশল ওভারলে প্লেটের আকারে ক্রোমিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করে। এগুলি প্রিফ্যাব্রিকেটেড ক্রোমিয়াম কার্বাইড-লেপা ইস্পাত প্লেট, যা কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য বিদ্যমান কাঠামো বা যন্ত্রপাতিতে ঝালাই করা হয়। বড় শস্যের বৃদ্ধি রোধ করে কঠোরতা উন্নত করার জন্য সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড দিয়ে তৈরি কাটার সরঞ্জামগুলিতে ক্রোমিয়াম কার্বাইড একটি সংযোজন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে কঠোর কাটার সরঞ্জামগুলির প্রাথমিক উপাদান হল টাংস্টেন কার্বাইড। টাংস্টেন কার্বাইড অন্যান্য কার্বাইড যেমন টাইটানিয়াম কার্বাইড, নাইওবিয়াম কার্বাইড এবং ক্রোমিয়াম কার্বাইডের সাথে মিলিত হয় এবং একটি কোবাল্ট ম্যাট্রিক্সের সাথে সিন্টার করা হয়। সিআর3সি2 বড় শস্যগুলিকে সংমিশ্রণে গঠন করতে বাধা দেয়, যার ফলে উচ্চতর কঠোরতার একটি সূক্ষ্ম-শস্য কাঠামো তৈরি হয়। স্টেইনলেস স্টিল এবং অন্যান্য মিশ্র ধাতুতে ক্রোমিয়াম কার্বাইডের অবাঞ্ছিত গঠন আন্তঃগ্রানুলার ক্ষয়ের কারণ হতে পারে। তথ্যসূত্র বাহ্যিক যোগসূত্র জাতীয় দূষণকারী সামগ্রী-ক্রোমিয়াম (III) যৌগ তথ্যপত্র কার্বাইড ক্রোমিয়াম (II) যৌগ প্রতিসরণকারী উপাদান সুপারহার্ড উপকরণ